SÉANCE DU '^6 DÉCEMBRE igol{. 12o'3 



circuit avec un galvanomètre de W. Thomson soigneusement étalonné. La 

 résistance totale du circuit étant égale à 5°'"°% 3 12, la résistance des 

 baguettes d'alliages, inférieure à o^'"°,oi et par conséquent négligeable, 

 la force électromotrice se déduisait immédiatement de la déviation. 



» J'ai d'abord constaté que les métaux dont je me suis servi occupent dans la série 

 thermo-électrique l'ordre indiqué par Tait, sauf en ce qui concerne l'aluminium en 

 baguette qui se place entre le cuivre et le plomb; l'aluminium en fil, que j'ai expéri- 

 menté aussi, est bien, comme l'a trouvé Tait, avant l'étain et le plomb, jusqu'à 200". 

 Mais on sait que la thermo-électricité d'un métal varie avec le mode de préparation : 

 il n'j a donc rien d'étonnant à ce que l'aluminium coulé donne un résultat autre que 

 l'aluminium en fil, métal écroui et qui devient ainsi positif par rapport à l'alu- 

 minium coulé. Cette remarque me paraît nécessaire éUnt donné que tous mes alliages 

 ont été employés toulés et non en fils. 



» Les résultats ci-après sont donnés en miciovolts. 



» 1° É tain-aluminium. — La soudure froide était à 17", 5o (circulation d'eau 

 froide); la soudure chaude était exposée, successivement, aux températures de 100° 

 (eau distillée à l'ébullition), et de 180° (huile d'aniline pure bouillante). 



» Les quatre alliages Su^Al, Sn' Al, Sn^Al, Sn AF se placent dans l'ordre suivant : 



Al(bagueUe). Sn^-Al. Sn»-AI. Sn-Al'. Sn--AI. Sn(baguette). 



uv V-y H-»' ^^ l^" ^^ 



( 100... 162,75 181,68 196,82 208,18 223, 3l 227,10 



''°'^° i 180... 359,08 366,72 4i6,38 /158,4o 462,22 477>5o 



« Tait avait trouvé pour l'étain, en baguette également, le nombre 237^ entre 0° 



et 100°. 



30 Plomb-aluminium. 



(92»;„). (94'/„). (O^Vo)- Al(bagucUe). Pb(bagueUe). 



„ I 100 94,63 ii3,55 101, 4o 162,70 211,96 



■7°'5o ,80 >8i,68 219,53 363,36 359,08 4i6,35 



» Tait a trouvé, pour le plomb en baguette, 208^ (entre 0° et 100°), chilVre très 

 voisin de celui que j'ai obtenu. 



3° Hisniuth-aluminiuni. 



(,57,,). (85"/,). (94 °;.)- (88»/„). Al(bagucue). Bi (baguette). 



(100... 98,41 121,12 i55,i9 109,18 162,70 0916 



*^''' 1 180... 204,39 280,09 3o2,8o 325, 5i 359,08 9955 



» Pour les alliages suivants, de l'aluminium avec le magnésium, l'antimoine et le 

 zinc (alliages moins fusibles que les précédents), j'ai porté la soudure chaude à 100°, 

 180° et 38o° (huile de lin bouillante). 



